256 



En cuanto a los demas cementos, resulto Iuego, por las 

 investigaciones consecutivas, que tambien las combinaciones 

 esencialmente siliciosas suministran cementos muy fuertes 

 y que el predominio de la silice sobre la alumina no era la 

 causa de las cifras bajas en los primeros productos de ensa- 

 yo, a diferencia de los compuestos analogosde Europa. 



Fijandonosluego en los constituyentes secundarios que en 

 estosdistintos cementos se hallaron, comparando unosconlos 

 otros, senoto, a primera vista, la escasez de sulfato de calcio 

 en los productos de la Punilla. El contenido muy insignili- 

 cante de esta combinacion es verdaderamente caracteristico 

 para los materiales elaborados en aquel lugar, a diferencia 

 casi sin excepcion de todos los productos anaiogos de Euro- 

 pa, los cuales, cuando no tenian esta combinacion en estado 

 natural, en la materia prima, la tienen en el material elabo- 

 rado, por el empleo de hullas piritiferas para su calcina- 

 cion. 



Mientras que un contenido algo notable de sulfato de cal- 

 cio caracteriza todos los depositos sedimentarios dela llanu- 

 ra argentina, resulta que excepcionalmente en estas capas 

 calcareas dela Punilla que se hallan en puntos algo elevados 

 en el interior de la sierra, aquella combinacion, si haexistido 

 enotro tiempo, ha sido arrastrada por la liltracion de las 

 aguas pluviales, en el transcurso delossiglos. 



En ninguna de las materias primas 6 productos legitimos, 

 elaborados en Cosquin con coke, la cantidad de sulfato de 

 calcio sobrepaso a unos 0.5 a 0.6 %, mientras que en casi 

 todos los productos de primera clase de Europa, dicho ele- 

 mento varia entre 1.5 a 2.5 °/ , como se deduce de un sinnu- 



mero de analisis de las mejores clases de cementos conocidos, 

 hechos por distintos autores. 



Citaremos como ejemplo, los siguientes : 





